518 L. Rosenthaler u. F. Türk: Kohlenadsorbtion. 
Erklärung einiger Erscheinungen herangezogen werden mußten. 
Es enthielten: 
Tierkohle 7,7% Asche, bestehend aus SiO3, Fe, Spuren von Ca und Mg. 
Fleischkohle 9,35% Asche, bestehend aus SiO3 Fe und Spuren von Ca. 
Pflanzenblutkohle 19,5% Asche, bestehend aus SiOg und Fe. 
Blutkohle 7,1% Asche mit Fe. 
Lindenkoble 3,00% Asche, bestehend aus SiO,, Fe, Ca und Spuren 
ey» wm m 
von Mg. 
6. Schwammkohble 25,4% Asche mit SiOga, Fe und Ca. 
Für Pflanzenblut-, Biut- und Schwammkohle beziehen sich vor- 
stehende Angaben auf die gereinigten und wieder getrockneten Präparate. 
Da die Adsorptionsversuche meist auf gewichtsanalytische Weise 
vorgenommen wurden, so war es nötig zu bestimmen, wieviel jede 
Kohle unter den eingehaltenen Versuchsbedingungen an die Lösungs- 
mittel abgab. Zu diesem Zwecke wurden 2,5 g Kohle mit 50 g 
Lösungsmittel eine Stunde am Rückflußkühler auf dem Dampfbade 
erhitzt, dann abfiltriertt und mit 100 ccm desselben Lösungsmittels 
ausgewaschen; Filtrat und Waschflüssigkeit wurden zusammen im 
gewogenen Kölbchen oder Porzellanschälchen verdunstet, und der Rück- 
stand (= 1. Auskochung in der Tabelle) bis zum konstanten Gewicht 
im Dampfschrank bei 70° getrocknet. Die auf dem Filter verbliebene 
Kohle wurde dann nochmals mit 100 g desselben Lösungsmittels erhitzt 
und der in Lösung gegangene Anteil (= 2. Auskochung) in der 
gleichen Weise bestimmt. Nur bei Wasser unterblieb die zweite 
Auskochung, weil sie für die späteren Versuche unnötig war.!) Ueber 
die gefundenen Werte (inGramm), die nachher stets in Abzug gebracht 
wurden, gibt die folgende Tabelle Aufschluß: 
| e \ Rleisch- | Pflanzen- Linden- | Schwamm - 
Baer kohle | bintkohle | Bintkohle | Tone | kohle 
Wasser . . 0.0098 0,0140 | 0,0175 | 0,0090 | 0,0170 | 0,0010 
ist . Auskochung ' 0.0065 0,0070 | 0,0070 | 0,0050 | 0,0080 | 0,0055 
Weingei \ 0,0030 0.0045 |, 0,0040 | 0,0045 | 0,0030 | 0,0040 
ne: in Auskochung | 0.0075 , 0,0045 | 0.0040 | 0,0035 | 0,0065 | 0.0030 
2. 0.0020 , 0.0030 | 0.0030 | 0,0625 | 0.0025 | 0,0030 
Essiräther j1. Ausköchung 0,0035 0,0065 | 0,0060 | 0,0045 | 0,0065: | 0.0025 
8 12 0.0020 | 0.0035 | 0,0045 0,0035 | 0.0040 \0,0010 
en Me Auskochung 0.0025 | 0,0010 | 0.0040 , 0.0020 0.0035 | 0,0015 
0 » 0,0025 0,0020 | 0,0020 | 0,0030 | 0,0015 | 0,0010 
1) Es hatte sich bereits bei den ersten Adsorptionsversuchen gezeigt, 
daß die zweite wässerige Auskochung nur minimale Mergen der aus 
wässeriger Lösung adsorbierten Substanzen in Lösung bringen konnte; sie 
wurde deshalb unterlassen. 
